202 



Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



Bastfaser sehr geringe. Die vullig getrocknete Faser liefert bloB 0,99 Proz. 

 Asche, welche vullig kristallfrei ist.' 



Die Farbe des Sunn ist blaBgelblich. Er zeigt einen lebhaften, 

 jedoch nicht so starken seidigen Glanz wie die Jute. Trotz der sehr 

 deutlich ausgesprochenen gelblichen Farbe ist diese Faser doch nur sehr 

 wenig verholzt 1 ) und stellt sich in dieser Eigenschaft dem Flachs, dem 

 Gambohanf und der Ramiefaser ebenbiirtig an die Seite. Schwefelsaures 

 Anilin farbt den Sunn nur sehr schwach gelblich, Phlorogluzin -+- Salz- 

 saure nur sehr schwaeh rutlichviolett. Jod farbt die Faser gelb und 



auf Zusatz von Schwefelsaure kupferrot. Kupfer- 

 oxydammoniak farbt die Faser blau, macht sie 

 zuerst stark aufquellen und bringt sie schlieJBlich 

 in Lusung 2 ). 



Sowohl durch Ghromsaure als Alkalien lafit 

 sich der Sunn leicht in seine Elementarbestandteile 

 Am besten gelingt die Isolierung der 

 Es leidet die Festig- 



-771 



zerlegen. 



Zellen durch Natronlauge. 



keit der freigelegten Elementarorgane hierunter so 



wenig, 



Fig. 45. Vergr. 350. Quer- 

 sclinitte durch. die Sunnfaser 

 mit ilirer dicken AnBenhaut m 

 und der zarten Innenhaut i. 

 (Nacli v. Hohnel.) 



dafi man 'sie mit den Nadeln leicht aus- 

 breiten und sodann messen kann. Es stellt sich 

 bei dieser Prozedur zunachst heraus, daC jede 

 Faser des Sunn sich aus zweierlei Elementar- 

 organen, namlich aus prosenchymatischen und 

 parenchymatischen zusammensetzt. Die ersteren 

 sind Bastzellen, deren Liinge 0,5 9,9 mm, ge- 

 wuhnlich 4,5 6,9 mm betragt 3 ). Die Maxima 

 der Breiten sind sehr grofi, sie schwanken zwi- 

 schen 20 42 // 4 ). Die Bastzellen des Sunn 

 gehu'ren mithin zu den breitesten, die man kennt. 



1) Hierzu bemerkt der erganzende Bearbeiter dieses Abschnittes, daB nach 

 Aisslinger, 1. c., p. 85, die >AuBenhaut im Sinne Wiesners (prirnare Membran 

 und verdickte sekundare Membran! schwach verholzt, wahrend die Innenhaut (das 

 sind die inneren Schichten) unverholzt ist. Nach Aisslinger besteht die Sunnfaser 

 nicht aus zwei, sondern aus mehr als zwei ausgepragten Schichten. Bei einzelnen 

 Fasern hat er zwei, drei und mehr innere Schichten festgestellt. 



2) Nach Aisslinger, 1. c., p. 34, tritt bei Schnitten durch die Sunnfaser bei 

 Behandlung mit Kupferoxydammoniak die innerste Schicht plotzlich heraus und wird 

 fast rnornentan gelost. Die iibrigen Schichten losen sich je nach dem Grade der Ver- 

 holzung mehr oder weniger langsam. 



3) Nach v. Hohnel steigt die Lange der Bastzelle bis auf 12 mm. 



4) Nach v. Hohnel zwischen 25 50^, nach Hanausek zwischen 13 50^. 

 Nach ersterem ist der haufigste Querschnittsdurchmesser 30, nach letzterem 25 30 /. 



